Source: https://issuu.com/petr008/docs/tp_115
Timestamp: 2018-04-26 03:45:54+00:00

Document:
Tp 115 by Petr Homola - issuu
MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR INFRASTRUKTURY
OPRAVY TRHLIN NA VOZOVKÁCH S ASFALTOVÝM KRYTEM
Schváleno MD – Odbor infrastruktury, č.j. 222/09-910-IPK/1 ze dne 23.3.2009 s účinností od 1. dubna 2009 se současným zrušením znění schváleného MDS – OPK č.j. 16626/99-120 ze dne 20. ledna 1999
NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. únor 2009
OBSAH 1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 2 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 4.2.3 4.2.4 4.2.5 5 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.3.1 6.2.3.2 6.2.3.3 6.2.4 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.2 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5
PŘEDMĚT TP Rozsah platnosti Základní pojmy Definice Použité zkratky VŠEOBECNÁ ČÁST SYSTÉM JAKOSTI TRHLINY A PŘÍČINY JEJICH VZNIKU Rozdělení trhlin podle příčin jejich vzniku Mrazové trhliny Reflexní trhliny Mozaikové trhliny Únavové trhliny Trhliny na pracovních spárách Rozdělení trhlin podle druhu Trhliny příčné Trhlina příčná úzká Trhlina příčná široká Trhlina příčná rozvětvená Trhliny podélné Trhlina podélná úzká Trhlina podélná široká Trhlina podélná rozvětvená Nepravidelné trhliny Mozaikové trhliny Pracovní spáry DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM TRHLIN ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OPRAV TRHLIN Všeobecně Konstrukční zásady Zásady pro ošetření spár a trhlin asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou Zásady pro opravu spár a trhlin asfaltovou modifikovanou hmotou s výplňovým kamenivem Zásady pro návrh asfaltové pružné membrány a výztužných prvků Všeobecně Konstrukce a materiál asfaltové pružné membrány Konstrukce a materiál výztužných prvků Zásady pro návrh hloubkové opravy trhlin u vozovek s podkladní vrstvou stmelenou hydraulickým pojivem POPIS A KVALITA MATERIÁLŮ Všeobecně Souhlas se zdroji Doklady o jakosti hmot Požadavky na jednotlivé materiály Asfaltová pojiva Asfaltová pojiva pro provedení asfaltové pružné membrány Asfaltové pojivo pro provedení spojovacího postřiku Hmoty pro provedení penetračně adhezního nátěru Zálivková hmota za horka Modifikovaná asfaltová hmota Výztužné vložky
4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17
7.2.6 7.2.6.1 7.2.6.2 7.2.6.3 7.2.7 7.2.8 7.2.9 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.1.3 8.2.1.4 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.3.3 8.2.3.4 9 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9 10 11 12 13 13.1 13.2
Výztužné prvky Geokompozit s geomříží ze skelných vláken Geokompozit s geomříží na bázi polymeru Geomříž Asfaltové modifikované pásy samolepící Kompenzační vrstva (SAL) Netkané textilie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ Ošetření trhlin Oprava trhlin Oprava samostatných trhlin jednoduchých a rozvětvených (lokální opravy) Provedení opravy modifikovanou zálivkovou hmotou s výplňovým kamenivem Provedení asfaltové pružné membrány z asfaltové modifikované emulze s výztužnou vložkou Provedení pružné membrány ze samolepících izolačních pásů Provedení asfaltové pružné membrány z vysoce modifikovaného asfaltu Oprava trhlin na příčných a podélných spárách Oprava otevřených pracovních spár do šířky 20 mm Oprava porušených pracovních spár (malého rozsahu) Oprava porušených pracovních spár (velkého rozsahu) Oprava trhlin při obnově asfaltové vozovky (velkoplošné opravy) Provedení asfaltové pružné membrány z vysoce modifikovaného asfaltu (SAMI) Provedení asfaltové pružné membrány nebo výztužných prvků přilepených modifikovanou asfaltovou emulzí nebo modifikovaným asfaltem Provedení kompenzační asfaltové vrstvy ze speciální vysoce modifikované asfaltové směsi (SAL) Provedení hloubkové opravy separační vrstvou a vyztužením asfaltových vrstev KONTROLA A ZKOUŠENÍ Zkoušky typu (Průkazní zkoušky) Kontrolní zkoušky Ošetření trhlin Oprava asfaltovou modifikovanou hmotou s výplňovým kamenivem Oprava provedením pružné membrány z geokompozitů přilepených postřikem asfaltovou emulzí nebo modifikovaným asfaltem Oprava pružnou membránou ze samolepících izolačních pásů Oprava asfaltovou pružnou membránou z vysoce modifikovaného asfaltu Oprava kompenzační asfaltovou vrstvou Provedení hloubkové opravy separační vrstvou a vyztužením asfaltových vrstev Oprava technologií recyklace asfaltových vrstev za horka na místě – (REMIX) Pokládka asfaltových vrstev KLIMATICKÁ OPATŘENÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI DODATEK Citované normy Citované předpisy
17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20
Příloha A – NÁVRH LOKÁLNÍCH OPRAV TRHLIN Příloha B – FOTODOKUMENTACE TRHLIN
21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34
1 PŘEDMĚT TP Technické podmínky (dále jen TP) jsou určeny pro diagnostický průzkum, navrhování a provádění oprav nebo ošetření trhlin a pracovních spár vozovek s asfaltovým krytem. TP vycházejí z ČSN a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (dále jen TKP) a z dosavadních praktických zkušeností.
1.1 Rozsah platnosti TP platí pro opravy, běžnou a souvislou údržbu příp. rekonstrukce vozovek s asfaltovým krytem na pozemních komunikacích.
1.2 Termíny a definice 1.2.1 Základní pojmy Základní termíny z oblasti pozemních komunikací jsou uvedeny v ČSN 73 6100 a v dalších citovaných a souvisejících normách a předpisech (viz kapitola 13). 1.2.2 Definice Asfaltová pružná membrána - tenká mezivrstva z modifikovaného asfaltu vložená mezi dvě vrstvy vozovky. Membrána obě vrstvy spojuje, a také umožňuje do určité míry jejich nezávislý pohyb. Tím dojde k omezení přenosu napětí a zejména ke kompenzaci vodorovných pohybů spodní vrstvy na trhlinách nebo spárách. Součástí membrány může být výztužná vložka. Výztužný prvek – výztužný prvek je vytvořen geokompozitem nebo geomříží uloženým do postřiku z asfaltového pojiva. Výztužná vložka - kompozit geomříže a netkané geotextlie, kde geomříž přenáší tahové síly nad ní uložené asfaltové vrstvy a netkaná geotextilie slouží pro instalaci geomříže a současně přemosťuje pod ní ležící trhliny. Geokompozit – dvouosá geomříž a netkaná geotextilie, které prošitím nebo tepelným spojením tvoří jediný celek.
1.3 Použité zkratky ČSN DIO MD MŽP SAMI SAL
Česká norma Dopravně inženýrské opatření Ministerstvo dopravy Ministerstvo životního prostředí Asfaltová pružná membránu; zkratka je odvozena od anglického názvu Stress Absorbing Membrane Interlayer Kompenzační vrstva; zkratka je odvozena od anglického názvu Stress 4
TKP TP TePř MP SJ-PK
Absorbing Layer Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Technické podmínky Technologický předpis Metodický pokyn Sytém jakosti v oboru pozemních komunikací
2 VŠEOBECNÁ ČÁST Dosud budované vozovky s asfaltovým krytem lze rozdělit na vozovky netuhé a polotuhé. Netuhá vozovka - konstrukce vozovky s asfaltovým krytem na podkladních vrstvách z asfaltem stmelených materiálů nebo nestmelených materiálů. Polotuhá vozovka – konstrukce vozovky s asfaltovým souvrstvím na podkladních vrstvách stmelených hydraulickým pojivem. Nevýhodou netuhých a polotuhých konstrukcí vozovek je tvorba příčných trhlin. Četnost výskytu těchto trhlin a jejich hloubka je funkcí stáří vozovky, velikosti dopravního zatížení, klimatických podmínek, druhu a pevnostních charakteristik materiálů jednotlivých konstrukčních vrstev, zejména pak hydraulickým pojivem stmelené vrstvy. Trhliny je nezbytné v c o n e j k r a t š í d o b ě po jejich vzniku ošetřit nebo opravit, aby se zabránilo průniku vody a nečistot do podkladních vrstev a tím snížení životnosti konstrukce vozovky jako celku. Neošetření a/nebo nevhodné ošetření vzniklých trhlin má za následek postupné porušování až degradaci jednotlivých konstrukčních vrstev. Nepříznivé vlivy srážkové vody jsou dále umocňovány velikostí dopravního zatížení. V zimním období pak dochází vlivem záporných teplot ( zamrznutí přítomné vody v okolí trhliny) ke zdvihání hran trhliny a jejich ulamování zejména v pruzích s těžkou nákladní dopravou.
3 SYSTÉM JAKOSTI Způsobilost zhotovitelů Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro provádění nátěrů, postřiků, asfaltových pružných membrán, zalévání spár, pokládku výztužných vložek a prvků a pokládku asfaltových směsí podle MP SJ-PK část II/4 uvedeného ve věstníku dopravy č. 18/2008. Zhotovitel musí formou referenčních listů prokázat zkušenosti při provádění nátěrů, postřiků, asfaltových pružných membrán, zalévání spár, pokládce výztužných vložek a prvků a pokládce asfaltových směsí na stavbách pozemních komunikací. Před zahájením prací musí být zhotovitelem prokázána způsobilost pracovníků a strojního zařízení. Práce musí být prováděny zkušenými a zodpovědnými pracovníky, kteří byli proškoleni a poučeni o dané technologii. Strojní mechanizmy a dopravní prostředky musí být v dobrém technickém stavu a nesmí z nich odkapávat jakékoliv provozní kapaliny. 5
Zhotovitel musí rovněž prokázat smluvně zabezpečený vztah v oblasti zkušebnictví s laboratoří se způsobilostí podle téhož MP, část II/3. Zhotovitel diagnostického průzkumu musí prokázat způsobilost pro jeho provádění podle téhož MP, část II/2. Jakost výroby a provádění je považována za zajištěnou, jsou-li v praxi splněny požadavky SJ-PK, Obchodních podmínek staveb PK, ZDS, resp. smlouvy o dílo a příslušných ustanovení těchto TP.
4 TRHLINY A PŘÍČINY JEJICH VZNIKU 4.1 Rozdělení trhlin podle příčiny jejich vzniku 4.1.1 Mrazové trhliny Chování asfaltových vrstev krytu vozovky závisí na vlastnostech pojiva. Asfaltové pojivo se při nízkých teplotách chová jako pevná a křehká hmota, čímž mohou vzniknout mrazové trhliny. Pokud dojde k poklesu teploty pod - 20 oC, nebo k rychlému poklesu teploty povrchu asfaltové vrstvy, pak se na povrchu může vytvořit příčná smršťovací trhlina, která oslabí asfaltové vrstvy. Tato trhlina opakovanými poklesy teploty proniká do hloubky obrusné vrstvy. Jakmile trhlina dosáhne vzájemného spojení obrusné s ložní nebo podkladní vrstvou vozovky, šíří se buď dále do hloubky, nebo naruší vzájemné spojení vrstev. Vývoj porušení příčnou trhlinou je rozdělen do následujících stadií : • úzká trhlina nepostihující celou šířku vozovky, • úzká trhlina přes celou šířku vozovky, • větvení trhliny nebo vytváření přidružených trhlinek, • prohlubování a vznik široké trhliny s olamováním hran a případně vývojem přidružených trhlin.
4.1.2 Reflexní trhliny Při výstavbě hydraulickým pojivem stmelených podkladních vrstev, stejně jako v případě cementového betonu, dochází při tvrdnutí vrstvy ke smršťování, které vyvolává ve vrstvě tahová napětí vyšší než je pevnost materiálu vrstvy a to způsobuje vznik příčných trhlin přes celou šířku podkladní vrstvy. Čím vyšší je pevnost stmeleného podkladu, tím menší je vzdálenost mezi aktivními trhlinami. Vzájemná vzdálenost trhlin se zpravidla pohybuje v rozmezí 5 až 40 m. Po vzniku smršťovacích trhlin dochází k jejich rozevírání a uzavírání v závislosti na teplotě vrstvy. Pokud je stmelená vrstva překryta asfaltovými vrstvami, dochází vlivem teplotní roztažnosti k prorůstání trhliny směrem na povrch vozovky. Rozšiřování a uzavírání trhlin pokračuje, trhlinami proniká voda do konstrukce vozovky a trhliny jsou vyplňovány nečistotami.
Těmito vlivy dochází k následujícím stadiím trhlin : • úzká trhlina, • široká trhlina, • odlamování hran trhlin, • destrukce spojení mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami a vznik podružných trhlin probíhajících různým směrem, • vytváření hrbolu u znečištěných trhlin při teplotních pohybech vrstev. Reflexní trhliny mohou vzniknout prokopírováním trhlin ve staré vozovce s asfaltovým krytem do nových vrstev krytu vytvořených zesílením nebo výměnou vrstev, pokud při opravě vozovky nebyly trhliny nejdříve ošetřeny nebo opraveny.
4.1.3 Mozaikové trhliny Pokud nejsou asfaltové vrstvy vzájemně spojeny, dochází při zatížení k jejich mnohem většímu namáhání. Při opakovaném zatěžování nespojených vrstev, zejména pak obrusné vrstvy, dochází v nejvíce namáhaném průřezu a v místě jakéhokoliv oslabení vozovky k narušení soudržnosti mezi vzájemně se dotýkajícími zrny asfaltové směsi. Narušení dá podnět k vzniku trhliny, která postupně prorůstá vrstvou na povrch vozovky. Trhlina se nejdříve začne šířit souběžně se směrem pohybu vozidel, prodlužuje se a větví tak, jak sleduje všechna náhodná oslabení vrstvy. Jednotlivé trhliny se spojují, zahušťují a vznikají mozaikové trhliny jako síť trhlin o vzájemných vzdálenostech odpovídajících přibližně tloušťce nespojené vrstvy. Nepravidelnými a mozaikovými trhlinami proniká mezi vrstvy voda, která je vlivem tlaku od zatížení rychle vytlačována čímž dochází k postupné erozi vrstvy. Trhliny se tak rozšiřují a vrstva se postupně v oblasti hran snižuje. Tento jev je hlavní příčinou tvorby výtluků. Vývoj mozaikových trhlin lze rozdělit do následujících stadií : • vznik krátké, sotva patrné trhliny, • nepravidelná podélná úzká trhlina na vnitřní nebo vnější straně stopy těžkých nákladních vozidel, • větvením trhliny jak do stop tak i mimo stopu vozidel vznikají rozvětvené trhliny, • spojování jednotlivých trhlin v síť trhlin, • zvětšování a zahušťování sítě trhlin, • vylamování částí vrstvy mezi trhlinami a tvorba výtluků.
4.1.4 Únavové trhliny Při zatížení asfaltové vozovky vznikají tahová napětí na spodní straně asfaltových konstrukčních vrstev. Jestliže opakovaná zatížení vyvolávají napětí, která jsou větší než pevnost asfaltové směsi v tahu, dochází k narušení spojení mezi zrny a vzniku mikrotrhlin, které se následně spojují v příčné nebo podélné trhliny postupně pronikající směrem k povrchu vozovky. Dosáhne-li trhlina povrchu vozovky, dostává se voda do podloží, jehož únosnost se zvýšeným obsahem vody sníží. Dochází k dalšímu zvýšenému namáhání trhlinou oslabeného průřezu a zvýšenému namáhání podloží. Trhliny se šíří a spojují v síť méně hustou než u mozaikových trhlin.
Vývoj únavových trhlin lze rozdělit do následujících stadií : • příčná nebo podélná trhlina ve stopě vozidel, • trhlina se rozšiřuje, prodlužuje a větví, • síťové trhliny, • podélný hrbol, • prolomení vozovky.
4.1.5 Trhliny na pracovních spárách Na napojení postupně pokládaných obrusných vrstev vzniká oslabení průřezu spojením pokládaných pásů. Vrstva prvně pokládaného pásu nebývá u volného okraje řádně zhutněna a vrstva v dalším pásu se vždy hůře spojí se studenou vrstvou první. Na těchto spojích dochází k následujícím poruchám : • úzká trhlina, • široká trhlina, • podružné trhliny jako mozaikové trhliny, • povrchový rozpad obrusné vrstvy až výtluky.
4.2 Rozdělení trhlin podle druhu 4.2.1 Trhliny příčné 4.2.1.1 Trhlina příčná úzká Průběh trhliny napříč vozovkou s různým úhlem křížení s osou komunikace. Za suchého počasí jsou málo zřetelné, za vlhka velmi dobře patrné, šířka do 5 mm. Možné příčiny vzniku : • únava vrstev krytu jako účinek opakovaného zatěžování dopravou, • nízká odolnost asfaltové směsi vůči tahovým napětím vznikajícím při prudkém poklesu teplot, • nedokonalé spojení mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami, zejména pak mezi obrusnou a ložní vrstvou, • zeslabení profilu asfaltových vrstev. 4.2.1.2 Trhlina příčná široká Průběh trhliny napříč vozovkou s různým úhlem křížení s osou komunikace. Trhlina je zřetelná; šířka více než 5 mm. Možné příčiny vzniku : • únava vrstev krytu jako účinek opakovaného zatěžování dopravou, • nízká odolnost asfaltové směsi vůči tahovým napětím vznikajícím při prudkém poklesu teplot, • prokopírování smršťovací trhliny v hydraulickým pojivem stmeleném podkladu, • zeslabení profilu asfaltových vrstev, nedostatečná údržba již vzniklých úzkých trhlin
4.2.1.3 Trhlina příčná rozvětvená Průběh trhliny napříč vozovkou s různým úhlem křížení s osou komunikace doplněný přidruženými trhlinami, olámanými hranami a případně začínajícími výtluky. Možné příčiny vzniku : • únava vrstev krytu jako účinek opakovaného zatěžování dopravou, • neošetření vzniklé trhliny - poslední stadium vývoje trhliny příčné úzké a příčné široké, • nízké zhutnění podkladních vrstev, • nedostatečná údržba již vzniklých širokých trhlin.
4.2.2 Trhliny podélné 4.2.2.1 Trhlina podélná úzká Průběh trhliny je převážně rovnoběžný s osou komunikace. Za suchého počasí jsou málo zřetelné, za vlhka velmi dobře patrné, šířka do 5 mm. Možné příčiny vzniku : • snížená únosnost podloží, • nadměrné namáhání vozovky, • nedostatečné vzájemné spojení asfaltových vrstev, • porušení některé konstrukční vrstvy pod obrusnou vrstvou, • prokopírování pracovních spojů ve spodních vrstvách nebo v místech rozšíření. 4.2.2.2 Trhlina podélná široká Průběh trhliny je převážně rovnoběžný s osou komunikace. Trhlina je zřetelná; šířka více jak 5 mm. Možné příčiny vzniku : • snížená únosnost podloží, • nadměrné namáhání vozovky, • nedostatečné vzájemné spojení asfaltových vrstev, • porušení některé konstrukční vrstvy pod obrusnou vrstvou, • prokopírování pracovních spojů ve spodních vrstvách nebo v místech rozšíření, • nedostatečná údržba vzniklých úzkých trhlin. 4.2.2.3 Trhlina podélná rozvětvená
Průběh trhliny je převážně rovnoběžný s osou komunikace doplněný přidruženými trhlinami, olámanými hranami a případně začínajícími výtluky. Možné příčiny vzniku : • snížená únosnost podloží, • nadměrné namáhání vozovky, • nedostatečné vzájemné spojení asfaltových vrstev, • porušení některé konstrukční vrstvy pod obrusnou vrstvou, • prokopírování pracovních spojů ve spodních vrstvách nebo v místech rozšíření, • nedostatečná údržba již vzniklých širokých trhlin.
4.2.3 Nepravidelné trhliny Tento druh trhlin nelze podle jejich průběhu zařadit ani do příčných trhlin ani do podélných trhlin. Možné příčiny vzniku : Kombinace níže uvedených příčin vzniku • snížená únosnost podloží, • lokální pokles podloží, • nadměrné namáhání vozovky, • nedostatečné vzájemné spojení asfaltových vrstev, • porušení některé konstrukční vrstvy pod obrusnou vrstvou, • prokopírování pracovních spojů ve spodních vrstvách nebo v místech rozšíření, • nedostatečná údržba již vzniklých širokých trhlin, • rychlé stárnutí asfaltového pojiva.
4.2.4 Mozaikové trhliny Úzké, zprvu málo výrazné, krátké trhliny vyskytující se zejména ve stopě vozidel. Trhliny se větví a spojují v síť, která zasahuje jen obrusnou vrstvu vozovky. Oka sítě se mohou zahustit až do velikosti 50 mm. Průběh trhlin je všemi směry, jsou patrné za každého počasí. Možné příčiny vzniku : • nedostatečná únosnost podkladu a/nebo podloží, • nedokonalé spojení mezi jednotlivými asfaltovými konstrukčními vrstvami, • nízké zhutnění podloží, resp. podkladních vrstev, • nedodržení správného postupu při hutnění, • prokopírování pracovních spojů ve spodních vrstvách nebo v místech rozšíření, • nedostatečná údržba již vzniklých trhlin.
4.2.5 Pracovní spáry Průběh trhlin je napříč vozovkou kolmo na podélnou osu, nebo rovnoběžně s podélnou osou vozovky. Šířka trhlin je závislá na jejich stáří, převážně se pohybuje však do 5 mm. Možné příčiny vzniku : • nedokonalé napojení vrstev v příčném, resp. podélném směru na vrstvu již existující, • nedostatečné zhutnění asfaltové směsi v oblasti pracovní spáry, • segregace pokládané asfaltové směsi v oblasti pracovní spáry, • nedostatečná údržba.
5 DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM TRHLIN Před jakýmkoliv návrhem údržby, resp. opravy konstrukce vozovky s trhlinami, nebo opravou trhlin samotných je nezbytné posouzení stavu trhlin. Zejména je třeba : • provést vizuální prohlídku trhlin, • charakterizovat druh trhlin, • stanovit vzájemnou vzdálenost příčných trhlin, • stanovit chování trhliny ( aktivní, pasivní, vertikální pohyby a pod.), • stanovit stav trhliny (trhlina porušená, nebo trhlina neporušená), • zjistit skladbu konstrukce vozovky, • zjistit stav jednotlivých konstrukčních vrstev po obou stranách trhliny, • zjistit případné údržbové zásahy u trhliny v průběhu času od jejího vzniku, • zjistit velikost dopravního zatížení, • stanovit možnou příčinu vzniku. Podle chování lze trhliny všeobecně rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní trhliny jsou takové, které vlivem namáhání od zatížení nebo teplotních změn mění svoji šířku. Pasivní trhliny jsou takové, u nichž nedochází v důsledku teplotních změn ke změnám jejich šířky. V chování trhlin je třeba ještě rozlišovat zda trhlina, resp. její hrany vykazují pohyby ve vertikálním směru. Podle stavu lze trhliny rozdělit na trhliny neporušené a porušené. Neporušené trhliny mají pevné hrany, porušené trhliny mají ulámané hrany, vykazují hloubkovou korozi nebo mozaikové popraskání v okolí hran trhliny. Získané výsledky a zjištění jsou základním podkladem pro návrh optimální technologie opravy trhlin, včetně návrhu vhodných materiálů. Pro návrh platí zásady uvedené v kapitole 6 těchto TP.
6 ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OPRAV TRHLIN 6.1 Všeobecně Podkladem pro optimální návrh opravy trhlin je diagnostický průzkum provedený podle kapitoly 5 těchto TP. Při návrhu opravy trhlin je třeba zohlednit zejména tyto další skutečnosti : • stav krytu a zbytkovou životnost stávající obrusné vrstvy na daném úseku vozovky, • dobu životnosti a druh nové obrusné vrstvy, případně krytu, • náklady na opravu s ohledem na její životnost, dopravní význam komunikace a velikost dopravního zatížení, • možnost využití potřebné mechanizace (frézování, řezání, čištění, opětné položení a zhutnění dalších vrstev a pod.), • možnost provádění opravy za uzavřeného provozu v celé šířce vozovky nebo za omezeného provozu po polovinách.
6.2 Konstrukční zásady Rozhodující pro návrh funkční opravy je chování trhlin, které je nutno specifikovat v diagnostickém průzkumu na základě posouzení : • skladby konstrukce vozovky (druh a tloušťka podkladních vrstev, druh a tloušťka vrstev krytu vozovky), • vzdálenosti příčných trhlin a stanovení nebo odhad dilatačních pohybů, • průběhu a umístění podélných a nepravidelných trhlin na povrchu vozovky (v příčném řezu), • vertikálních pohybů krytu v oblasti trhlin s případnými doprovodnými jevy jako je např. nadvýšení vozovky v okolí trhliny. Trhliny šířky menší jak 25 mm se ošetřují. U trhlin šířky větší jak 25 mm se provádí oprava.
6.2.1 Zásady pro ošetření spár a trhlin asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou Ošetření se navrhuje dle následujících zásad : § trhlina na povrchu vrstvy může být šířky max. 25 mm, § nejmenší šířka komůrky spár nebo trhlin se navrhuje 10 mm, § největší šířka komůrky se navrhuje maximálně 30 mm, § hloubka komůrky se navrhuje v rozmezí 25 – 40 mm v závislosti na její šířce.
6.2.2 Zásady pro opravu spár a trhlin asfaltovou modifikovanou hmotou s výplňovým kamenivem Oprava se navrhuje jen v krytu vozovky dle následujících zásad : § původní trhlina na povrchu vozovky je širší než 25 mm, § šířka komůrky se volí od 40 do 80 mm, § hloubka komůrky se volí od 40 do 60 mm. Konstrukce úpravy se blíží principu provádění elastických mostních závěrů (TP 80:2003).
6.2.3. Zásady pro návrh asfaltové pružné membrány a výztužných prvků 6.2.3.1 Všeobecně Asfaltovou pružnou membránu lze navrhovat pro opravy konstrukcí vozovek k zamezení kopírování trhlin z podkladních vrstev stmelených hydraulickým pojivem nebo z překrývaného cementobetonového krytu nebo staré vozovky s asfaltovým krytem, a to jak celoplošně, tak pro lokální opravy příčných trhlin (s ohledem na jejich charakter a vzdálenost). Asfaltová pružná membrána s ohledem na vlastnosti použitých materiálů, tloušťku a konstrukční uspořádání umožňuje do určité míry nezávislý pohyb spodní části konstrukce vozovky pod úrovní membrány. Její skladba, rozměry a poloha v konstrukci krytu jsou závislé od maximální roztažnosti a případně také od vertikálního pohybu při mezních záporných teplotách konstrukce vozovky, dále na velikosti dopravního zatížení a 12
předpokládané životnosti opravy. Asfaltová pružná membrána může být vyztužena vložkami. Výztužné prvky lze navrhovat také k zamezení trhlin vznikajících při napojování nové a staré vozovky např. při rozšiřování, překrývání výkopů a rýh, při opravě pokleslých okrajů vozovek a případně k oddálení vývoje únavových trhlin (při snížené únosnosti). Tloušťka vrstvy nad asfaltovou pružnou membránou a výztužnými prvky se navrhuje minimálně 90 mm. Ve zvláštních případech lze provést překrytí asfaltové pružné membrány pouze jednou vrstvou tloušťky 40 mm. Při lokálních opravách trhlin není účelné a ekonomické navrhovat umístění asfaltové pružné membrány a výztužných prvků níže než pod ložní vrstvu (min. 70 mm – viz obr. 3).
Konstrukce a materiál asfaltové pružné membrány
Skladba a použitý materiál asfaltové pružné membrány se navrhuje dle charakteru příčné trhliny, četnosti výskytu trhlin, polohy membrány v konstrukci vozovky, intenzity dopravy a dalších okolností, a to : a. Membrána vytvořená nástřikem asfaltové modifikované emulze v množství 1,0 až 1,5 kg/m2 zbytkového asfaltu a výztužnou vložkou s průtažností max. 3 %; provádění viz čl. 8.2.1.2 a 8.2.3.2, b. Membrána provedená jednou nebo dvěma vrstvami samolepicího izolačního pásu. Dvě vrstvy se musí použít vždy, když je dilatační pohyb v trhlině větší než 2 mm; provádění viz čl. 8.2.1.3, c. Membrána z vysoce modifikovaného asfaltu v tloušťce 3 mm opatřená mikrokobercem za studena v tloušťce 7 až 10 mm, který umožňuje provedení dalších vrstev krytu; provádění viz čl. 8.2.3.1, d. Membrána z vysoce modifikovaného asfaltu v tloušťce minimálně 3 mm s posypem kameniva frakce 8/11 v množství 6 kg/m2 pro umožnění pokládky dalších vrstev; provádění viz čl. 8.2.1.4 a 8.2.3.1, e. Kompenzační asfaltová vrstva (SAL) provedená ze speciální vysoce modifikované asfaltové směsi; provádění viz čl. 8.2.3.3. Poznámka : Pro provádění asfaltových pružných membrán ve velkém plošném rozsahu platí další zásady uvedené v TP 147.
Konstrukce a materiál výztužných prvků
Skladba a použitý materiál mezivrstvy tvořené výztužným prvkem se navrhuje dle charakteru trhlin a spár, vlastností materiálu a polohy mezivrstvy v konstrukci vozovky. Výztužné prvky mohou být geomříže z polyesteru, polypropylenu, skla příp. dalších polymerů. Při návrhu použití výztužného prvku je nutné zohlednit teplotu následně pokládané asfaltové vrstvy. Při použití výztužných prvků v případě lokálních oprav trhlin nebo jiných poruch musí být kotevní délka výztužného prvku (vzdálenost konce výztužného prvku od opravované poruchy) větší než 0,75 m; u rozšiřování vozovky nebo u opravy poklesů okrajů vozovky větší než 0,9 m.
Možnosti skladby výztužného prvku : a. výztužný prvek vytvořený nástřikem asfaltové modifikované emulze v množství 1,0 až 1,5 kg/m2 zbytkového asfaltu a geokompozitem (doporučuje se), b. výztužný prvek vytvořený nástřikem asfaltové modifikované emulze v množství 0,7 až 0,9 kg/m2 zbytkového asfaltu a geomříže.
Zásady pro návrh hloubkové opravy trhlin u vozovek s podkladní vrstvou stmelenou hydraulickým pojivem
Při rozsáhlém porušení okolí aktivních příčných trhlin s rozpadem asfaltového souvrství, se provádí hloubková oprava až na úroveň podkladních vrstev. V tomto případě se provádí “separační“ vrstva z geotextilie a následně vyztužení asfaltových vrstev geomříží; provádění viz čl. 8.2.3.4.
7 POPIS A KVALITA MATERIÁLŮ 7.1 Všeobecně 7.1.1 Souhlas se zdroji Souhlas se zdroji dodávek jednotlivých materiálů uděluje objednatel/správce stavby před zahájením prací. Pro ověření jakosti materiálů jsou vzorky odebírány podle jeho pokynů. Žádné neodsouhlasené materiály nesmí být použity bez jeho schválení. 7.1.2 Doklady o jakosti hmot Ke všem materiálům, které budou použity, zhotovitel doloží doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nebo ověření vhodnosti ve smyslu MP SJ-PK část II/5 a to : Prohlášení o shodě vydané výrobcem/zplnomocněným zástupcem v případě stavebních výrobků, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů, ES prohlášení o shodě vydané výrobcem/zplnomocněným zástupcem v případě stavebních výrobků označených CE, na které je vydána harmonizovaná norma nebo evropské technické schválení (ETA) a na které se vztahuje NV 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Prohlášení shody vydané výrobcem/dovozcem nebo Certifikát vydaný certifikačním orgánem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platným MP SJ-PK část II/5 v případě “Ostatních výrobků“.
7.2 Požadavky na jednotlivé materiály 7.2.1 Asfaltová pojiva Asfaltová pojiva pro provedení asfaltové pružné membrány (dle ČSN EN 14023, ČSN 73 6129:2008 a TKP kapitola 26:2008)
Vlastnost Modifikované asfalty : Penetrace při 25 oC Bod měknutí K.K. Bod lámavosti dle Fraasse Vratná duktilita při 25 oC Skladovací stabilita Pracovní teplota Emulze modifikované : Obsah pojiva Vratná duktilita Třída štěpitelnosti Pracovní teplota
Jednotka Požadavek Požadavek min. max. 0,1 mm o C o C % o C o C
45 60 80 170
% hm. %
-12 5,0 195
Tabulka 1 Zkoušeno dle ČSN EN 1426 ČSN EN 1427 ČSN EN 12593 ČSN EN 13398 ČSN EN 13399
ČSN EN 1428 ČSN EN 13398 3-4 50 - 70
Poznámka : V případě, že použitá hmota pro provedení asfaltové pružné membrány nesplňuje v tabulce uvedené parametry, je nezbytné, aby zhotovitel prokázal vhodnost této hmoty pro daný účel. Objednatel prokázání vhodnosti posoudí a odsouhlasí její použití.
7.2.1.2 Asfaltové pojivo pro provedení spojovacího postřiku Jako pojivo se použijí modifikované asfaltové kationaktivní emulze které musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13808 a ČSN 73 6129:2008 a TKP kapitola 26:2008. Třída štěpitelnosti : 5 Obsah pojiva : min. 38 % hm.
7.2.2 Hmoty pro provedení penetračně adhezního nátěru Hmota pro penetračně adhezní nátěr musí odpovídat druhu použité zálivkové hmoty a musí být vhodná ke zlepšení adheze. Materiály musí být navzájem snášenlivé. Pokud je adhezní nátěr doporučen výrobcem zálivky, musí se dodržovat pokyny výrobce.
7.2.3 Zálivková hmota za horka Kvalitativní parametry asfaltové zálivkové hmoty pro těsnění spár a nalévání stěn dle ČSN EN 14188 -1 typ N1 : Tabulka 2 Vlastnost
Bod měknutí K.K. Penetrace kuželem při 25 oC Penetrace a pružná regenerace Tepelná odolnost, penetrace kuželem Tepelná odolnost, pružná regenerace. Odolnost proti tečení Kompatibilita s asfaltovou vozovkou
C 0,1 mm %
min. 85 40 60
ČSN EN 1427 ČSN EN 13880-2 ČSN EN 13880-3
ČSN EN 13880-4
2 Žádné poruchy přilnavosti
Pevnost vazby – adheze/koheze
ČSN EN 13880-4 ČSN EN 13880-5 ČSN EN 13880-9 ČSN EN 13880-13
7.2.4 Modifikovaná asfaltová hmota (podle TP 80 tab. 2) Tabulka 3 Vlastnost
Bod měknutí K.K. Penetrace kuželem při 25 oC Penetrace a pružná regenerace při 25 oC Odolnost proti tečení Odolnost proti nárazu při nízkých teplotách podle Herrmanna - 20 oC z výšky 5 m Pevnost vazby – adheze/koheze Tepelná odolnost, pružná regenerace.
C 0,1 mm
min. 80 25
25 % mm počet neporušených 3 ze 4 koulí Bez poruch %
ČSN EN 1427 ČSN EN 13880-2
ČSN EN 13880-3 ČSN EN 13880-5 DIN 1996, část 18 ČSN EN 13880-13 ČSN EN 13880-4
7.2.5 Výztužné vložky Součást asfaltové pružné membrány skládající se z geotextilie a dvouosé geomříže, které prošitím nebo tepelným spojením musí tvořit jediný celek. Tabulka 4 Vlastnost
Požadavek min. 50 20
max. Indexová pevnost */ kN Pevnost v tahu kN Indexová tažnost */ % 3 Tažnost % 5 Velikost oka geomříže mm 30 x 30 */ Indexové údaje lze použít pouze pro výrobky ze skelných vláken
Zkoušeno podle ISO 3341 ČSN EN ISO 10319 ISO 3341 ČSN EN ISO 10319
7.2.6 Výztužné prvky Geokompozit pro výztužný prvek se skládá z dvouosé geomříže a instalační geotextilie. 7.2.6.1 Geokompozit s geomříží ze skelných vláken Tabulka 5 Vlastnost
Geomříž : Indexová pevnost */ Pevnost v tahu Indexová tažnost */ Tažnost Velikost oka Instalační geotextilie : Pevnost v tahu Plošná hmotnost
kN kN % %
Požadavek min.
ISO 3341 ČSN EN ISO 10319 ISO 3341 ČSN EN ISO 10319
ČSN EN ISO 10319 ČSN EN 965
kN g/m2
7.2.6.2 Geokompozit s geomříží na bázi polymeru Tabulka 6 Vlastnost
Geomříž : Pevnost v tahu Tažnost Velikost oka Instalační geotextilie : Pevnost v tahu Plošná hmotnost
kN %
20 60 X 60
ČSN EN ISO 10319 ČSN EN ISO 10319
7.2.6.3 Geomříž Tabulka 7 Vlastnost
min. kN 20 % 60 X 60
Pevnost v tahu Tažnost Velikost oka
Zkoušeno podle ČSN EN ISO 10319 ČSN EN ISO 10319
7.2.7 Asfaltové modifikované pásy samolepící Tabulka 8 Vlastnost
Tloušťka pásu Pevnost v tahu v podélném směru Pevnost v tahu v příčném směru Tažnost podélná Tažnost příčná Ohebnost při stanovené teplotě - při - 20 oC (na trnu o průměru 30 mm) Statické přemostění trhlin při - 10 oC
N/50 mm % %
600 35 35
ČSN EN 12311-1 ČSN EN 12311-1 ČSN EN 12311-1
bez trhlin -
do 2 mm bez změny
ČSN EN 1109 ČSN 73 6242 Příloha C
7.2.8 Kompenzační vrstva (SAL) Tabulka 9 Vlastnost
Zrnitost směsi kameniva Propad na sítě 8 mm 2 mm 0,063 mm Koeficient sytosti Obsah modifikovaného pojiva Mezerovitost Mezerovitost směsi kameniva odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 40 °C PRDAIR WTSAIR
100 55 75 min. 10 min. 4,6 kg/100 kg min.8,2 kameniva % obj. 1-3 % obj. min. 17,5
Zkoušeno podle ČSN EN 933-1
max. 7,0 max. 0,07
ČSN 73 6160:2008 ČSN EN 12697-1 ČSN EN 12697-7
CSN EN 12697-22
7.2.9 Netkané textilie Pouze pro separační vrstvu hloubkové opravy dle 8.2.3.4 Tabulka 10 Vlastnost
Hmotnost Tloušťka při zatížení 2 kN/m2 Pevnost v tahu Minimální protažení při zatížení 30 % pevnosti v tahu Minimální protažení při zatížení 100 % pevnosti v tahu
Požadavek min. 140 1,5 8,5
max. 350 -
g/m mm kN/m
8 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ Před zahájením prací musí zhotovitel zpracovat Technologický předpis (TePř) obsahující popis provádění prací a používaných materiálů a tento předložit k odsouhlasení objednateli. TePř musí splňovat požadavky těchto TP, dalších souvisejících norem, předpisů a pokynů výrobců hmot.
8.1 Ošetření trhlin Aby se zabránilo vzniku rozsáhlých poruch v oblasti trhlin je nezbytné tyto ihned po vytvoření utěsnit s cílem zabránit průniku srážkové vody a pevných částic (kamínků, zeminy, prachu apod.) do konstrukce vozovky a jejího podloží. Pronikající voda narušuje vzájemné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev, znečišťuje vlastní trhlinu a spolu s pevnými částicemi nedovoluje uzavření trhliny v období s vyššími teplotami, zapříčiňuje olamování hran trhliny, erozi hydraulicky stmelených a nestmelených vrstev a vyplavuje materiál z podkladních vrstev pod trhlinami. Zásady ošetření : • trhliny se profrézují drážkovací frézou nebo kotoučovou pilou tak, aby vznikla komůrka o rozměrech šířky 10 – 30 mm a hloubky 25 - 40 mm v závislosti na šířce původní trhliny, vyčistí rotačním ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem a provede se penetračně adhezní nátěr svislých stěn trhliny, • v případě, že není k dispozici fréza, lze provést vyčištění a úpravu trhlin horkovzdušným zařízením, • takto vyčištěné a upravené trhliny se ihned zalijí pružnou zálivkovou hmotou za horka pomocí zalévacího strojního zařízení, které musí být opatřeno nepřímým ohřevem, termostatickou regulací teploty a mícháním, • zálivková hmota musí vyplnit prostor upravené drážky bez dutin a pórů. Při přelití je nutné přebytečné množství zálivkové hmoty odstranit, • modifikovaná zálivková hmota a penetračně adhezní nátěr musí mít parametry splňující požadavky uvedené v čl. 7.2.2 a 7.2.3 těchto TP, 19
• práce nesmí být prováděny za vlhka a teplot menších než 0 oC • v období s chladným počasím (jaro, podzim) se doporučuje vyplňovat prostor upravené drážky 1 až 3 mm pod úroveň okolního povrchu vozovky. Ošetření trhliny pouhým nátěrem asfaltem, asfaltovou emulzí s případným podrcením nebo tryskovou metodou dle TP 96 j e z á s a d n ě n e p ř í p u s t n é.
8.2 Oprava trhlin V případě, že se jedná o trhliny porušené, trhliny šířky větší jak 25 mm, trhliny na pracovních spárách s porušením a/nebo o mozaikové trhliny s porušením, je nezbytné přistoupit k opravě. Výběr druhu opravy je závislý jednak na výsledcích provedeného diagnostického průzkumu a jednak na tom, zda budou opravovány pouze porušené plochy v okolí, nebo zda bude prováděna obnova části vozovky s asfaltovým krytem.
8.2.1 Oprava samostatných trhlin jednoduchých a rozvětvených (lokální opravy) Účelem opravy je provést takový konstrukční systém a další opatření, aby se snížila možnost opětovného vzniku nebo prokopírování trhlin na povrch vozovky. V tomto případě přichází v úvahu následující způsoby oprav : 8.2.1.1 Provedení opravy modifikovanou asfaltovou hmotou s výplňovým kamenivem Před provedením vlastní opravy se provede po obou stranách trhliny řez do hloubky 40 až 60 mm tak, aby vznikla komůrka šířky 40 až 80 mm a hloubky 40 až 60 mm. Po vybourání asfaltové směsi se vzniklá komůrka vyčistí ocelovým rotačním kartáčem nebo horkovzdušným agregátem nebo stlačeným vzduchem. V případě, že trhlina v ložní vrstvě je širší než 10 mm provede se její předtěsnění vhodným materiálem. Na svislé stěny komůrky se provede penetračně adhezní nátěr. Takto připravená komůrka se vyplní modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvách cca 10 mm s prosypáním horkým kamenivem frakce 4/8, resp. 8/11 mm. Směs asfaltové hmoty a kameniva musí vyplnit prostor komůrky bez dutin a pórů. Povrch směsi se podrtí kamenivem frakce 2/4 (2/5) mm do nivelety přilehlé vozovky. Modifikovaná asfaltová hmota musí mít parametry splňující požadavky uvedené v článku 7.2.4 těchto TP. Strojní zařízení musí být opatřeno nepřímým ohřevem, termostatickou regulací teploty a nuceným mícháním. Klimatické podmínky – pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení : Minimální teplota vzduchu + 5 oC.
8.2.1.2 Provedení asfaltové pružné membrány z asfaltové modifikované emulze s výztužnou vložkou
Před vlastní opravou příčných trhlin na daném úseku se provede odfrézování stávajících asfaltových vrstev na hloubku min. 90 mm v šířce min. 800 mm na každou stranu trhliny. V případě rozvětvených trhlin se šířka odfrézování stávajících asfaltových vrstev provede tak, aby přesahovalo trhlinu min. o 500 mm. Odfrézování musí být provedeno na celou šířku vozovky. Před provedením asfaltové pružné membrány se vyfrézovaný povrch upraví tak, aby byly odstraněny veškeré ostrohranné výstupky např. broušením. Případné výtluky, přechody různě hlubokých stop frézy či jiné nerovnosti je nutné vyplnit tak, aby výztužná vložka při prostém položení přilnula k podkladu svým celým povrchem. Vyfrézovaná plocha se řádně očistí a trhlina se podle šířky upraví jedním z následujících způsobů (viz. čl. 8.1) : a) pomocí kotouče nebo frézky se trhliny proříznou, vyčistí, v případě nutnosti předtěsní, svislé stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vytvořené komůrky se zalijí pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou, b) pomocí horkovzdušného zařízení se trhlina vyčistí, nahřeje a následně zalije pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou. Na takto připravený povrch se provede postřik modifikovanou asfaltovou emulzí tak, aby množství asfaltu činilo 1,0-1,5 kg/m2 (dle struktury povrchu) do něhož se položí pásy výztužné vložky se vzájemným dotykem a řádně přitlačí válečkem. Poznámka : Výztužná geomříž přenáší tahové síly konstrukční vrstvy, textilie slouží pro instalaci geomříže, přemosťuje trhlinu a současně vytváří spolu s modifikovaným asfaltem pružnou membránu.
Pro spojení nové a staré části se musí před vyplněním vyfrézované části pokládkou nových asfaltových směsí provést nalití svislých stěn stávajících vrstev vozovky pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou jejíž kvalitativní parametry odpovídají požadavkům uvedeným v tabulce 2 těchto TP, nebo pracovní spoj se musí ošetřit vyfrézováním nebo vyřezáním komůrky šířky 10 mm a hloubky 25 mm a zalitím pružnou zálivkovou hmotou. Při pokládce nových asfaltových směsí je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost jejich zhutnění a dodržení příslušných požadavků z hlediska rovnosti. Kvalita asfaltových směsí musí splňovat požadavky ČSN EN řady 13108, ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008. Kvalita asfaltových modifikovaných emulzí pro postřik musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13808. Parametry výztužné vložky musí splňovat požadavky uvedené v článku 7.2.5 těchto TP. Klimatické podmínky - pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení : Minimální teplota vzduchu podle ČSN 73 6129:2008. Minimální teplota podkladu + 5 °C v průměru za posledních 24 hodin.
8.2.1.3 Provedení pružné membrány ze samolepících izolačních pásů Před vlastní opravou příčných trhlin na daném úseku se provede odfrézování stávajících asfaltových vrstev na hloubku min. 90 mm v šířce 1000 mm na každou stranu od trhliny. Odfrézování musí být provedeno na celou šířku vozovky. Před pokládkou samolepících izolačních pasů se vyfrézovaný povrch upraví tak, aby byly odstraněny veškeré ostrohranné výstupky např. broušením. Případné výtluky, přechody různě hlubokých stop frézy či jiné nerovnosti je nutné vyplnit tak, aby izolační pás se přilepil k podkladu celou svou plochou. Vyfrézovaná plocha se řádně očistí a trhlina se podle šířky upraví jedním z následujících způsobů (viz. čl. 8.1) : a)pomocí kotouče nebo frézky se trhliny proříznou, vyčistí, v případě nutnosti předtěsní, svislé stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vytvořené komůrky se zalijí pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou, b)pomocí horkovzdušného zařízení se trhlina vyčistí, nahřeje a následně zalije pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou. Na takto připravenou plochu se přilepí rovnoběžně s osou vozovky samolepící izolační pásy se vzájemným přesahem cca 50 mm. Nalepení se provede vždy ve dvou vrstvách je-li dilatační pohyb v trhlině větší než 2 mm, nebo povrch plochy byl připraven frézováním. Pro spojení nové a staré části se musí před vyplněním vyfrézované části pokládkou nových asfaltových směsí provést nalití svislých stěn stávajících vrstev vozovky pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou jejíž kvalitativní parametry odpovídají požadavkům uvedeným v tabulce 2 těchto TP, nebo pracovní spoj se musí ošetřit vyfrézováním nebo vyřezáním komůrky šířky 10 mm a hloubky 25 mm a zalitím pružnou zálivkovou hmotou. Při pokládce nových asfaltových směsí je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost jejich zhutnění a dodržení příslušných požadavků z hlediska rovnosti. Kvalita asfaltových směsí musí splňovat požadavky ČSN EN řady 13108, ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008 a samolepící izolační pásy musí splňovat požadavky uvedené v článku 7.2.7 těchto TP. Klimatické podmínky nalepování izolačních pásů je možno provádět pouze za sucha při minimální teplotě vzduchu + 5 °C. 8.2.1.4 Provedení asfaltové pružné membrány z vysoce modifikovaného asfaltu Před vlastní opravou příčných trhlin na daném úseku se provede odfrézování stávajících asfaltových vrstev na hloubku min. 90 mm v šířce 1000 mm na každou stranu od trhliny. Odfrézování musí být provedeno na celou šířku vozovky. Vyfrézovaný povrch se upraví tak, aby byly odstraněny veškeré ostrohranné výstupky.
Vyfrézovaná plocha se řádně očistí a trhlina se podle šířky upraví jedním z následujících způsobů (viz. čl. 8.1) : a) pomocí kotouče nebo frézky se trhliny proříznou, vyčistí, svislé stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vytvořené komůrky se zalijí pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou, b) pomocí horkovzdušného zařízení se trhlina vyčistí, nahřeje a následně zalije pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou. Na řádně očištěný vyfrézovaný povrch se provede spojovací postřik kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí tak, aby množství asfaltu po vyštěpení emulze činilo max. 0,25 kg/m2. Na takto připravenou plochu se provede pružná membrána, tzn. postřik za horka vysoce modifikovaným asfaltem speciálně pro tento účel vyrobeným (s parametry splňujícími požadavky článku 7.2.1 těchto TP) v množství 2,5 - 3,0 kg/m2 s následným podrcením HDK frakce 8/11 v množství 6,0 kg/m2. Pro spojení nové a staré části se musí pracovní spoj ošetřit vyfrézováním nebo vyřezáním komůrky šířky 10 mm a hloubky 25 mm a zalitím pružnou zálivkovou hmotou, jejíž kvalitativní parametry splňují požadavky uvedené v článku 7.2.3 těchto TP. Při pokládce nových asfaltových směsí se musí věnovat zvýšená pozornost jejich zhutnění a dodržení příslušných požadavků z hlediska rovnosti. Kvalita asfaltových emulzí pro spojovací postřik musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13808, kvalita asfaltových směsí musí splňovat požadavky ČSN EN řady 13108, ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008. Klimatické podmínky - pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení : Minimální teplota vzduchu + 10 °C v průměru za posledních 24 hodin (TKP kapitola 26).
8.2.2 Oprava trhlin na příčných a podélných pracovních spárách V případě, že se jedná o neporušené trhliny, provede se jejich ošetření podle bodu 8.1. V případě, že se jedná o trhliny porušené, provede se jejich oprava následujícími způsoby: 8.2.2.1 Oprava otevřených pracovních spár do šířky 20 mm Oprava se provede podle zásad uvedených v čl. 8.1 těchto TP 8.2.2.2 Oprava porušených pracovních spár (malého rozsahu) Porušená místa se vyfrézují na tloušťku obrusné vrstvy a šířku v závislosti na rozsahu porušení - max. 500 mm. Vyfrézovaný povrch se řádně očistí, opatří spojovacím postřikem kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí tak, aby po vyštěpení emulze množství asfaltu činilo 0,3 až 0,4 kg/m2 a následně zaplní podobným typem asfaltové směsi z níž byla provedena stávající obrusná vrstva.
Pro spojení nové a staré části se musí pracovní spoj ošetřit vyfrézováním nebo vyřezáním komůrky šířky 10 mm a hloubky 25 mm a zalitím pružnou zálivkovou hmotou, jejíž kvalitativní parametry splňují požadavky uvedené v článku 7.2.3 těchto TP. Při pokládce nových asfaltových směsí je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost jejich zhutnění a dodržení příslušných požadavků z hlediska rovnosti. Kvalita asfaltových emulzí pro spojovací postřik musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13808. Kvalita asfaltových směsí musí splňovat požadavky ČSN EN řady 13108, ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008. Klimatické podmínky - pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení : Minimální teplota vzduchu podle ČSN 73 6121:2008 8.2.2.3 Oprava porušených pracovních spár (velkého rozsahu) Při opravě velkého rozsahu je vhodné použít metodu recyklace za horka na místě (viz TP pro recyklaci asfaltových vrstev za horka na místě). Jedná se o opravu strojním zařízením, které umožňuje recyklací upravovat původní asfaltovou směs obrusné vrstvy vozovky přidáváním vhodných přísad nebo nové asfaltové směsi. Šířka záběru strojního zařízení pro recykláž porušených pracovních spár je zpravidla 300 mm a hloubka 40 mm. Při provádění opravy touto technologií je nutné věnovat zvýšenou pozornost řádnému zhutnění recyklované směsi. Opravu lze provádět při teplotách vzduchu vyšších než +5 °C v posledních 24 hodinách před recyklací.
8.2.3 Oprava trhlin při obnově asfaltové vozovky (velkoplošné opravy) V tomto případě je účelem oprava trhlin při obnově nebo zesílení vozovky s asfaltovým krytem. U tohoto způsobu opravy části vozovky přichází v úvahu následující druhy oprav trhlin : 8.2.3.1 Provedení asfaltové pružné membrány z vysoce modifikovaného asfaltu (SAMI) Provádí-li se oprava resp. výměna pouze obrusné vrstvy tj. na tloušťku 40-50 mm a vzájemná vzdálenost příčných trhlin po odfrézování vrstev je v průměru > 10 m, provede se oprava stejným způsobem jako je uvedeno bodě 8.2.1.2 (oprava jednotlivých trhlin). Asfaltová pružná membrána má být umístěna v hloubce min. 90 mm pod povrchem vozovky, proto je nezbytné v místě trhliny odfrézovat další vrstvu pro splnění tohoto požadavku. Provádí-li se oprava, resp. výměna obrusné a ložní vrstvy, tj. na tloušťku ≥ 90 mm a vzájemná vzdálenost příčných trhlin je po odfrézování vrstev v průměru < 10 m, provede se celoplošná oprava následovně :
Po odfrézování obrusné a ložní vrstvy frézou, která zabezpečí co nejmenší rozteč a výšku zbylých výstupků se provede řádné vyčištění vyfrézovaného povrchu. Případné výtluky, nerovnosti od frézy a jiné nerovnosti je nezbytné opravit (např. vyplnit asfaltovými správkovými hmotami). Před prováděním asfaltové pružné membrány musí být všechny trhliny proříznuty na šířku 10 - 30 mm dle šířky původní trhliny a hloubku 35 mm, řádně vyčištěny, opatřeny penetračně adhezním nátěrem a zality pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou s mírným přelitím. Poznámka : V případě, že šířka původní trhliny na vyfrézovaném povrchu je menší než 5 mm, trhlina se neprořezává, ale pouze opatří proužkem zálivkové hmoty v šířce cca 40 mm.
Na frézovaném povrchu se provede spojovací postřik tak, aby množství asfaltu činilo 0,8 1,0 kg/m2 Na takto připravenou plochu se provede asfaltová pružná membrána, tzn. postřik za horka vysoce modifikovaným asfaltem speciálně pro tento účel vyrobeným (s parametry splňujícími požadavky tabulky 1 těchto TP) v množství 2,5 - 3,0 kg/m2 s následným podrcením HDK frakce 8/11 v množství 6,0 kg/m2, nebo provedením mikrokoberce za studena podle TKP kapitola 28:2008. Pokládka asfaltových směsí se provádí podle zásad uvedených v ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008. Kvalita asfaltových emulzí pro spojovací postřik musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13808. Je zakázáno pojíždět nebo přejíždět podrcenou asfaltovou pružnou membránu ocelovými válci. Pohyb dopravních prostředků dopravujících asfaltovou směs po asfaltové pružné membráně musí být plynulý bez ostrých oblouků a prudkého brzdění. Klimatické podmínky - pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení : Minimální teplota vzduchu + 10 °C v průměru za posledních 24 hodin (TKP kapitola 26). 8.2.3.2 Provedení asfaltové pružné membrány nebo výztužných prvků přilepených modifikovanou asfaltovou emulzí nebo modifikovaným asfaltem Před pokládkou pružné membrány nebo výztužného prvku je nutné opravit lokální poruchy (výtluky a nerovnosti) na povrchu vrstvy. V případě plošně frézovaného povrchu je nezbytné provádět frézování takovou frézou, která zabezpečí co nejmenší rozteč a výšku zbylých výstupků, případně se ostrohranné výstupky odstraní broušením.
Před prováděním postřiku se všechny trhliny podle šířky upraví jedním z následujících způsobů (jako při ošetření trhlin) : a) pomocí kotouče nebo frézky se trhliny proříznou, vyčistí, svislé stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vytvořené komůrky se zalijí pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou, b) pomocí horkovzdušného zařízení se trhlina vyčistí, nahřeje a následně zalije pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou. Na řádně očištěný povrch se provede postřik kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí: • v případě vyfrézovaného povrchu tak, aby množství asfaltu po vyštěpení emulze činilo 1,2 kg/m2, • v případě nově položených asfaltových směsí tak, aby množství asfaltu po vyštěpení emulze činilo 1,0 kg/m2. Postřik lze provést z modifikovaného asfaltu 45/80-50 v množství 1,0 kg/m2. Na takto připravený povrch se do postřiku položí rovnoběžně s podélnou osou vozovky pásy geokompozitu se vzájemným dotykem a řádně přitlačí válečkem. Pokládka geokompozitu se provádí v dostatečném předstihu před prováděním následné asfaltové vrstvy, aby mohlo dojít k vyštěpení emulze. Případné záhyby nebo zvlnění je nutné před pokládkou odstranit. Po položeném geokompozitu (výztužném prvku) nesmí být vedena jakákoliv doprava. Pouze při pokládce další asfaltové vrstvy smí být pojížděn pouze vozidly dopravujícími asfaltovou směs k finišeru. Tato vozidla se musí pohybovat nízkou rychlostí, plynule a nesmí prudce brzdit a nebo se otáčet. Kvalita asfaltových emulzí pro spojovací postřik musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13808 a kvalita modifikovaného asfaltu musí splňovat požadavky ČSN EN 14023. Pokládka asfaltových směsí se provádí podle zásad uvedených v ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7: 2008. Parametry geokompozitů musí splňovat požadavky uvedené v článku 7.2.6 těchto TP. Klimatické podmínky - pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení : Minimální teplota vzduchu + 5 °C v průměru za posledních 24 hodin (ČSN 736129:2008). 8.2.3.3 Provedení kompenzační asfaltové vrstvy ze speciální vysoce modifikované asfaltové směsi (SAL) Kompenzační asfaltová vrstva musí být umístěna v hloubce min. 90 mm pod povrchem vozovky. V odůvodněných případech (TDZ II a nižší) může být umístěna pod obrusnou vrstvou s vytvořením spár nad existujícími trhlinami a jejich zalitím pružnou zálivkovou hmotou. Maximální tloušťka vrstvy činí 35 mm.
Provádí-li se oprava, resp. výměna obrusné a ložní vrstvy, tj. na tloušťku ≥ 90 mm a vzájemná vzdálenost příčných trhlin je po odfrézování vrstev v průměru < 15 m, provede se celoplošná oprava následovně : Po odfrézování obrusné a ložní vrstvy frézou, která zabezpečí co nejmenší rozteč a výšku zbylých výstupků se provede řádné vyčištění vyfrézovaného povrchu. Před prováděním kompenzační asfaltové vrstvy musí být všechny trhliny proříznuty na šířku 10 - 30 mm dle šířky původní trhliny a hloubku 35 mm, řádně vyčištěny, opatřeny penetračně adhezním nátěrem a zality pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou. V případě frézovaného povrchu se provede spojovací postřik tak, aby množství asfaltu činilo 0,35 kg/m2. Na takto připravený povrch se položí kompenzační asfaltová vrstva tloušťky 15 až 35 mm splňující požadavky uvedené v článku 7.2.8 těchto TP. Hutnění této vrstvy se provádí pouze statickými válci tak, aby nedocházelo k tvorbě ploch přesycených asfaltovým pojivem. Pokládka asfaltových směsí se provádí podle zásad uvedených v ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008. Kvalita asfaltových emulzí pro spojovací postřik musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13808. Klimatické podmínky - pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení : Minimální teplota vzduchu + 10 °C, za posledních 24 hodin min. + 5 °C. 8.2.3.4 Provedení hloubkové opravy separační vrstvou a vyztužením asfaltových vrstev / pouze u vozovek s podkladní vrstvou stmelenou hydraulickým pojivem /
Tato technologie se provádí v případě lokálního porušení vozovky zasahující do podkladních vrstev v místě trhliny. Před vlastní opravou příčných trhlin na daném úseku se provede odfrézování asfaltových vrstev vozovky až na povrch podkladní vrstvy stmelené hydraulickým pojivem. Povrch podkladní vrstvy se řádně očistí a případná porušení vyspraví. Vyfrézování se provede napříč vozovky ve dvou stupních. Pro pokládku “separační“ vrstvy až na povrch podkladní vrstvy v šířce 3 m, tzn. 1,5 m na každou stranu od trhliny, pro vyztužení v šířce 4,0 m, tzn. 2,0 m na každou stranu od trhliny. Na vyčištěný a opravený povrch podkladní vrstvy se provede infiltrační postřik v množství cca 0,6 kg/m2 kationaktivní asfaltovou emulzí. Následně se provede spojovací postřik tak, aby množství asfaltu činilo 1,1 kg/m2 do něhož se položí pásy netkané geotextilie rovnoběžně s osou vozovky se vzájemným dotykem a řádně přitlačí válečkem. Po položení geotextilie se provede pokládka asfaltových směsí do úrovně povrchu horní podkladní vrstvy. Výztužná geomříž bude položena pod ložní vrstvu v šířce min. 4 m po předchozím provedení spojovacího postřiku kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí tak, aby po
vyštěpení emulze množství asfaltu činilo 0,6 až 0,8 kg/m2. Pásy výztužné geomříže budou položeny rovnoběžně s osou vozovky se vzájemným dotykem a řádně vypnuty bez záhybů. Při pokládce nových asfaltových směsí je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost jejich zhutnění a dodržení příslušných požadavků z hlediska rovnosti. Kvalita asfaltových emulzí pro infiltrační a spojovací postřik musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13808 a kvalita asfaltových směsí musí splňovat požadavky ČSN EN řady 13108, ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008. Parametry netkané geotextilie musí splňovat požadavky uvedené v článku 7.2.9 těchto TP. Parametry výztužné geomříže musí splňovat požadavky uvedené v článku 7.2.6.3 těchto TP. Klimatické podmínky - pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení : Minimální teplota vzduchu podle ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008 a TKP kapitola 26:2008
9 KONTROLA A ZKOUŠENÍ Požadované vlastnosti stavebních materiálů a kvalita při provádění se ověřují zkouškami typu (průkazními zkouškami) a kontrolními zkouškami. 9.1 Zkoušky typu (Průkazní zkoušky) Za zkoušku typu se považuje prohlášení o shodě doplněné doklady o splnění dalších parametrů požadovaných příslušnými ČSN EN, ČSN, a těmito TP; Viz kapitola 7 čl. 7.1.
9.2 Kontrolní zkoušky Kontrolními zkouškami se ověřuje shoda vlastností hmot se zkouškami typu (průkazními zkouškami) a se stanovenými požadavky. Četnosti a druh kontrolních zkoušek pro jednotlivé technologie oprav : 9.2.1 Ošetření trhlin V průběhu prací se kontroluje : • ověření použitého materiálu dle originálních obalů, • čistota stěn spáry, • dodržování předepsané technologie podle TePř, • teplota zálivkové hmoty, • strojní zařízení. Poznámka : při kontrole je nutno respektovat fyzikální vlastnosti zálivkové hmoty, tzn. že po vychladnutí se zmenší její objem a tím dojde k poklesu povrchu (vytvoří se meniskus).
Druh a četnost kontrolních zkoušek asfaltové modifikované zálivkové hmoty: Penetrace kuželem při 25 oC každých 25 t, avšak min. 1x ročně Bod měknutí K.K. každých 25 t, avšak min. 1x ročně Pružná regenerace každých 25 t, avšak min. 1x ročně
9.2.2 Oprava asfaltovou modifikovanou hmotou s výplňovým kamenivem V průběhu prací se kontroluje : • ověření použitého materiálu dle originálních obalů, • čistota stěn komůrky, • dodržování předepsané technologie podle TePř, • teplota zálivkové hmoty, • strojní zařízení. Druh a četnost kontrolních zkoušek : Asfaltová pružná zálivková hmota Penetrace kuželem při 25 oC Bod měknutí K.K. Pružná regenerace
každých 25 t, avšak min. 1x ročně každých 25 t, avšak min. 1x ročně každých 25 t, avšak min. 1x ročně
9.2.3 Oprava provedením pružné membrány z geokompozitů přilepených postřikem asfaltovou emulzí nebo modifikovaným asfaltem V průběhu prací se kontroluje : • technické údaje na obalech, datum výroby, způsob skladování, • čistota podkladu před prováděním postřiku, • ověření druhu pojiva pro provedení postřiku, • dodržování předepsané technologie podle TePř, • funkčnost a čistota strojního zařízení, • přilepení vložky nebo prvku k podkladu bez záhybů a ohybů, • kontrola přilepení k podkladu zejména na začátku a konci jednotlivých pásů. Druh a četnost kontrolních zkoušek geokompozitů : Kontrolní zkoušky se provádějí pouze v případě pochybnosti o kvalitě nebo na základě požadavku objednatele. Druh a četnost kontrolních zkoušek asfaltových emulzí, modifikovaného asfaltu a zálivkových hmot : Emulze pro spojovací postřik : zkoušky dle ČSN 73 6129:2008
každých 25 t
Modifikovaný asfalt : Penetrace jehlou při 25 oC Bod měknutí K.K. Bod lámavosti dle Fraasse Vratná duktilita
každých 25 t, avšak minimálně 1x na akci každých 25 t, avšak minimálně 1x na akci každých 25 t, avšak minimálně 1x na akci každých 25 t, avšak minimálně 1x na akci
Zálivková hmota : Penetrace kuželem při 25 oC Bod měknutí K.K. Pružná regenerace
9.2.4 Oprava pružnou membránou ze samolepících izolačních pásů V průběhu prací se kontroluje : • technické údaje na obalech, datum výroby, způsob skladování • čistota a rovnost podkladu před prováděním pokládky pásů, • dodržování předepsané technologie podle TePř. Druh a četnost kontrolních zkoušek samolepících izolačních pásů : Kontrolní zkoušky se provádějí pouze v případě pochybnosti o kvalitě nebo na základě požadavku objednatele. Druh a četnost kontrolních zkoušek adhezního nátěru : Kontrolní zkoušky se provádějí pouze v případě pochybnosti o kvalitě nebo na základě požadavku objednatele.
Druh a četnost kontrolních zkoušek zálivkové hmoty: Penetrace kuželem při 25 oC každých 25 t, avšak min. 1x ročně Bod měknutí K.K. každých 25 t, avšak min. 1x ročně Pružná regenerace každých 25 t, avšak min. 1x ročně 9.2.5 Oprava asfaltovou pružnou membránou z vysoce modifikovaného asfaltu V průběhu prací se kontroluje : • čistota podkladu před prováděním postřiku, • dodržování předepsané technologie podle TePř, • teplota modifikovaného asfaltu, • funkčnost a čistota strojního zařízení. Druh a četnost kontrolních zkoušek asfaltového pojiva pro provedení pružné membrány : Penetrace jehlou při 25 oC každých 25 t, avšak minimálně 1x na akci Bod měknutí K.K. každých 25 t, avšak minimálně 1x na akci Bod lámavosti dle Fraasse každých 25 t, avšak minimálně 1x na akci Vratná duktilita každých 25 t, avšak minimálně 1x na akci Emulze pro spojovací postřik zkoušky dle ČSN 73 6129:2008 Zálivková hmota Penetrace kuželem při 25 oC Bod měknutí K.K. Pružná regenerace
Druh a četnost kontrolních zkoušek mikrokoberce prováděného za studena : Stanovení obsahu zbytkového pojiva každých 5 t, avšak minimálně 1x na akci Zrnitost směsi kameniva každých 5 t, avšak minimálně 1x na akci
9.2.6 Oprava kompenzační asfaltovou vrstvou V průběhu prací se kontroluje : • technické údaje na obalech, datum výroby, způsob skladování, • čistota podkladu před prováděním postřiku, • ověření druhu pojiva pro provedení postřiku, • dodržování předepsané technologie podle TePř, • funkčnost a čistota strojního zařízení. Druh a četnost kontrolních zkoušek asfaltové směsi a hotové vrstvy : Obsah rozpustného asfaltu Zrnitost směsi kameniva Mezerovitost Mezerovitost směsi kameniva
každých 250 t, avšak minimálně 1x na akci každých 250 t, avšak minimálně 1x na akci každých 250 t, avšak minimálně 1x na akci každých 250 t, avšak minimálně 1x na akci
Emulze pro spojovací postřik : zkoušky dle ČSN 73 6129:2008
9.2.7 Provedení hloubkové opravy separační vrstvou a vyztužením asfaltových vrstev V průběhu prací se kontroluje : • technické údaje na obalech, datum výroby, způsob skladování, • čistota podkladu před prováděním postřiku, • ověření druhu pojiva pro provedení postřiku, • dodržování předepsané technologie podle TePř, • funkčnost a čistota strojního zařízení. Druh a četnost kontrolních zkoušek netkané geotextilie a výztužné geomříže : Kontrolní zkoušky se provádějí pouze v případě pochybnosti o kvalitě nebo na základě požadavku objednatele. Druh a četnost kontrolních zkoušek asfaltových emulzí a zálivkových hmot Emulze pro spojovací postřik : zkoušky dle ČSN 736129:2008 Zálivková hmota : Penetrace kuželem při 25 oC Bod měknutí K.K. Pružná regenerace
9.2.8 Oprava technologií recyklace asfaltových vrstev za horka na místě – (REMIX) Druh a četnost kontrolních zkoušek je uveden v TP “Recyklace asfaltových vrstev za horka na místě“ část - Oprava podélných spár a trhlin. 9.2.9 Pokládka asfaltových směsí (Není součástí těchto TP) Druh a četnost kontrolních zkoušek je uveden v ČSN 73 6121:2008 “Hutněné asfaltové vrstvy“ a TKP kapitola 7:2008.
10. KLIMATICKÁ OMEZENÍ Zálivkové technologie musí být prováděny za sucha a teplot vyšších než 0 °C. Postřiky s použitím asfaltové emulze lze provádět i na vlhký podklad při teplotách vyšších než 5 °C. V průběhu provádění postřiků je nutné rovněž brát ohled na rychlost větru. Pružné membrány a postřiky prováděné modifikovaným asfaltem je přípustné provádět pouze za sucha při teplotě větší než 10 °C. Pro asfaltové směsi platí ustanovení uvedená v ČSN 73 6121:2008 a TKP kapitola 7:2008.
11. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky je zhotovitel povinen dokladovat, že použité materiály nejsou nebezpečné pro životní prostředí v souladu s nařízením . 1907/2006 Evropského parlamentu (REACH), resp. zákonem č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zálivky za horka, běžné silniční asfalty a emulze z nich vyrobené jsou ekologicky nezávadné. Je zakázáno používat výrobky s obsahem dehtu.
12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1. Pokud jsou práce prováděny za omezeného provozu, musí být pracoviště zabezpečeno podle DIO a TP 66. 2. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni se zásadami pohybu a bezpečnosti práce na pozemních komunikacích a musí dodržovat kázeň na pracovišti. 3. Práce s modifikovanými asfalty, zálivkovou hmotou a izolačními pásy mohou provádět pracovníci starší osmnácti let, kteří byli prokazatelně seznámeni s technologií provádění, technickými podmínkami, předpisy pro práci s propanbutanem a příslušnými předpisy BOZ. 4. Při práci s horkými asfaltovými hmotami musí mít pracovníci uzavřenou obuv, kožené rukavice s manžetami a pracovní oděv ze silnější látky s rukávy překrývajícími manžety rukavic. Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami, které jsou povinni udržovat v čistotě.
5. Všechny pohyblivé součásti strojů musí být opatřeny krytem. U strojního zařízení je povoleno provádět jakékoliv opravy a seřizování pohybujících se součástí pouze k tomu určenými pracovníky. 6. Na staveništi musí být hasící přístroj, lékárnička s prostředky pro ošetření popálenin a kanystr s vodou. 7. Při práci s asfaltovou modifikovanou hmotou je nutno horkou hmotu chránit před vodou a vlhkostí z důvodů nebezpečí pěnění a stříkání. 8. První pomoc. Při potřísnění horkou asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou se chladí poraněné místo studenou vodou. Při větším rozsahu se ochlazená zálivková hmota nebo asfalt z pokožky neodstraňuje bez přítomnosti lékaře (nebezpečí porušení vzniklých puchýřů). Pouze v případě, kdy jsou zasaženy oči nebo uši použije se na odstranění zálivky vazelína nebo olej. V žádném případě se nesmí používat rozpouštědla. Při vniknutí zálivkové hmoty, asfaltu nebo asfaltové emulze do oka a ve všech vážnějších případech poškození zdraví je nutné vyhledat lékařskou pomoc.
13. DODATEK 13.1 Citované normy ČSN 73 6121:2008 ČSN 73 6129:2008 ČSN 73 6160:2008 ČSN 73 6242 ČSN EN 12591 ČSN EN 14023 ČSN EN 13808 ČSN EN 1427 ČSN EN 1426 ČSN EN 1428 ČSN EN 12593 ČSN EN 13398 ČSN EN 13399 ČSN EN 13808 ČSN EN 14188-1 ČSN EN 13880-2 ČSN EN 13880-3
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody Stavba vozovek – Postřikové technologie Zkoušení asfaltových směsí Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek kulička Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení penetrace jehlou Asfalty a asfaltová pojiva. Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích – Metoda azeotropní destilace Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí Zálivky a vložky do spár – Část 1 : Specifikace pro zálivky za horka Zálivky za horka – Část 2 : Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C Zálivky za horka – Část 3 : Zkušební metoda pro stanovení 33
ČSN EN 13880-4 ČSN EN 13880-5 ČSN EN 13880-9 ČSN EN 13880-13 ČSN EN 933-1 ČSN EN 12697-1 ČSN EN 12697-8 ČSN EN 12697-22+A1 ČSN EN 13108-1, 2, 5 ČSN EN 14023 DIN 1996 Část 18 ČSN EN ISO 10319 ČSN EN ISO 9864 ISO 3341 ČSN EN 1849-1 ČSN EN 12311-1 ČSN EN 1109
penetrace a pružné regenerace Zálivky za horka – Část 4 : Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti – Změna hodnoty penetrace Zálivky za horka – Část 5 : Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení Zálivky za horka – Část 9 : Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami Zálivky za horka – Část 13 : Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1 : Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1 : Obsah rozpustného pojiva Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 8 : Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22 : Zkouška pojíždění kolem Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty Prüfung von Asphalt. Kugelfallversuch nach Herrmann Geotextilie – Tahová zkouška na širokém proužku Geosyntetika – Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextilím Determination of breaking force and breaking elongation Hydroizolační pásy a folie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 1 : Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech Hydroizolační pásy a folie – Část 1 : Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tahových vlastností Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pásy pro hydrolizaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot,
13.2 Citované předpisy TP XXX TP 66 TP 80 TP 82 TP 87 TP 96 TP 147 TKP kap. 7, 26, 28 MP SJ-PK
Recyklace asfaltových vrstev za horka na místě, 2008 Zásady pro přechodné dopravní značení, 1996 Elastický mostní závěr, 2003 Katalog poruch netuhých vozovek, 1997 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 2008 Vysprávky vozovek tryskovou metodou Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky, 2001 Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, kapitoly 7, 26, 28; 2008 Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01120 z 10.4.2001 ve znění změn č.j. 30678/01-123 ze dne 20.12.2001, č.j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31.1.2003, č.j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1.4.2005 a č.j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008 a opravy tiskových chyb
GRAFICKÉ SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD UVEDENÝCH V KAPITOLE 6 NÁVRH LOKÁLNÍCH OPRAV TRHLIN Obrázek 1 - Ošetření trhliny Obrázek 2 - Oprava trhliny modifikovanou zálivkovou hmotou s výplňovým kamenivem Obrázek 3 - Oprava trhliny plombou bez přiznání spáry nad trhlinou
NÁVRH OPRAVY TRHLIN PŘI ZŘÍZENÍ NOVÉHO KRYTU VOZOVKY Obrázek 4
- Oprava novou obrusnou a ložní vrstvou bez přiznání spár nad trhlinami
NÁVRH LOKÁLNÍCH OPRAV TRHLIN Obrázek 1.
Ošetření trhliny
š =šířka komůrky
h = hloubka komůrky
obrusná vrstva ložní vrstva
Oprava trhliny modifikovanou zálivkovou hmotou s výplňovým kamenivem
široká trhlina s dilatačními pohyby přes 8 mm
40 až 80 mm
h = 40 až 50 mm
separační vložka vyčištění trhliny obrusná vrstva ložní vrstva
NÁVRH LOKÁLNÍCH OPRAV TRHLIN Obrázek 3.
Plomba bez přiznání spáry nad trhlinou šířka 300-400 mm
příčná nepravidelná rozvětvená trhlina
šířka maximálně 2,0 m
38 zálivka šířky 10 mm a hloubky 25 mm nalití hrany minimálně 70 mm zálivka šířky 10 až 30 mm a hloubky 25 až 35 mm
obrusná vrstva výztužná vložka (viz. tabulka 7 těchto TP) ložní vrstva pružná membrána (viz. kapitola 6 těchto TP)
NÁVRH OPRAVY TRHLIN PŘI ZŘÍZENÍ NOVÉHO KRYTU VOZOVKY
Bez přiznání spáry nad trhlinou
obrusná + ložní vrstva, tloušťka minimálně 90 mm
pružná membrána se navrhuje lokálně nebo plošně v závislosti na vzájemné vzdálenosti trhlin
trhliny nebo prokopírované spáry ze staré CB vozovky s dilatačním pohybem do 3,0 mm
FOTODOKUMENTACE TRHLIN PODLE DRUHU - KAPITOLA 4.2
PŘÍČNÁ TRHLINA ÚZKÁ [čl. 4.2.1.1]
PŘÍČNÁ TRHLINA ŠIROKÁ [čl. 4.2.1.2]
PŘÍČNÁ TRHLINA ROZVĚTVENÁ [čl. 4.2.1.3]
PODÉLNÁ TRHLINA ÚZKÁ [čl. 4.2.2.1]
PODÉLNÁ TRHLINA ŠIROKÁ [čl. 4.2.2.2]
PODÉLNÁ TRHLINA ROZVĚTVENÁ [čl. 4.2.2.3]
NEPRAVIDELNÉ TRHLIN [čl. 4.2.3]
MOZAIKOVÉ TRHLINY [čl. 4.2.4]
PRACOVNÍ SPÁRA [čl. 4.2.5]
1_PŘÍČNÁ ÚZKÁ
2_PŘÍČNÁ ŠIROKÁ
3_PODÉLNÁ ÚZKÁ
2_PODÉLNÁ ŠIROKÁ
Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem Technické podmínky
NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o., IČO 60202564 Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Spolupracoval :
OAT, s.r.o. Ing. Jaroslav Dostál
Ministerstvo dopravy - OI
NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. Houdova 18, 158 00 Praha 5 Tel.: +42267193402, Fax : +42267193400 E-mail : nievelt@nievelt.cz 50

References: čl. 8
 čl. 8
 čl. 8
 čl. 8
 čl. 8
 čl. 8
 zákona č. 22
 čl. 7
 čl. 8
 čl. 8
 čl. 8
 čl. 8
 čl. 7